— 483 — 



I bottoncini di argento, avendo a disposizione una maggiore quantità 

 di metallo, furono preparati rifondendo nelle diverse condizioni il metallo 

 precedentemente fuso all'aria. 



Numerose proprietà variano col grado di incrudimento di un metallo: 

 fra esse si presta ad una misura esatta la durezza. Per stabilire gli effetti 

 della ricottura, ci siamo perciò serviti della durezza misurata a mezzo dello 

 scleroscopio di Shore ( x ) che permette di lavorare speditamente e con cam- 

 pioni di metallo di spessori molto piccoli (fino a 0,6-0,7 mm.). 



Le ricerche si riferiscono a metalli teneri e perciò si è adoperato lo 

 scleroscopio con il maglietto amplificatore. Dai valori così ottenuti si potrebbe 

 passare con una certa approssimazione ai valori di durezza Brinell; ma le 

 relazioni di durezza Shore e durezza Brinell non sono sempre ben nette, e 

 d'altra parte a noi non interessava stabilire valori assoluti di durezza. 



I valori di durezza sono "ciascuno la media di almeno 10 osservazioni. 

 Lo scarto maggiore tra i valori ottenuti nelle 10 osservazioni non superava 

 mai le 3 unità. 



I campioni, preparati fondendo nella maniera detta i due metalli, erano 

 in genere dei blocchetti di 7 mm. di altezza; essi venivano laminati a freddo 

 in modo da diminuirne successivamente l'altezza e ottenere lamine dello 

 spessore di 0,8 mm. 



La ricotture vennero fatte: a 100°, 150°, 200°, 250°, 300°, 350°, 400° 

 nel caso dell'oro, e a 100°, 110°, 120°, 130°, 150°, 200°, 300°, 400° nel 

 caso dell'argento, in stufe ad aria riscaldata a gas o elettricamente. 



L'oro adoperato nelle esperienze aveva un titolo di 998/1000 e l'argento 

 di 999/1000. Dopo le fusioni il titolo in entrambi i casi era rimasto inal- 

 terato. 



I risultati delle esperienze sono riassunti nei due diagrammi 1 e 2 dove 

 sono riportati sulla ordinata le durezze Shore e sull'ascissa i tempi di ri- 

 cottura. È evidente da essi l'azione ritardatrice che sulle velocità di ricri- 

 stallizzazione dei due metalli esercitano l' idrogeno in maggiore e l'azoto in 

 minore misura. 



In entrambi i casi la curva di durezza per il metallo fuso nel vuoto 

 (circa 1 mm. di Hg.) ha una posizione intermedia fra quelle dell' idrogeno 

 e dell'azoto, e quella dell'anidride carbonica e dell'ossigeno. Evidentemente 

 con la depressione usata non si riesce a liberare i due metalli dalle impu- 

 rezze gassose che contengono dopo la fusione all'aria. 



La fusione in atmosfera di ossigeno dà il metallo che ricristallizza a 

 temperatura più bassa. L'ossigeno è perciò un purificatore di questi due me- 

 talli ; e ciò corrisponde alla pratica, che viene seguita in molte fonderie di 



( 1 ) L'apparecchio ci è stato messo cortesemente a disposizione dall' ing. Pavone della 

 ditta Coe e Clerici di Milano. All'ano e all'altra esprimiamo pubblicamente le nostre 

 più vive grazie. 



